TCVN6874-2:2002

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6874-2:2002 (ISO 11114-2: 2000) về Chai chứa khí di động - Xác định tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa - Phần 2: Vật liệu phi kim loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6874-2 : 2002 ISO 11114-2: 2000 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - XÁC ĐỊNH TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI CHỨA VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA - PHẦN 2: VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinders and valve materials with gas contents Part 2: Non-metallic materials L ờ i nói đ ầu TCVN 6874-2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 11114-2 : 2000. TCVN 6874-2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 58 B ì nh chứa ga biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - XÁC ĐỊNH TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI CHỨA VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA - PHẦN 2: VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinders and valve materials with gas contents Part 2: Non-metallic materials 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này hướng dẫn sự lựa chọn và đánh giá tính tương thích giữa vật liệu phi kim loại làm chai chứa khí và làm van với khí chứa trong chai. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho chai để trong giá, ống và balông áp lực. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với vật liệu composit và vật liệu tấm. Chỉ xem xét các ả nh hưởng của khí trong việc thay đổi vật liệu và đặc t í nh cơ học (ví dụ ph ả n ứng hóa học hoặc thay đổi trạng thái vật lý). Các đặc tính c ơ học cơ bản của vật liệu được dùng cho việc thiết k ế thường do người cung cấp vật liệu đưa ra và không được xem xét trong tiêu chuẩn này. Các dữ liệu về tính tương thích đã cho liên quan tới các khí thành ph ầ n nhưng có thể sử dụng cho phạm v i nào đó đối với hỗn hợp khí. Gốm, thuỷ tinh và chất keo không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này không quy định chất lượng của kh í được giao hàng. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn EN 849 Transportable gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing. Chai chứa khí di động - Van chai - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu. EN 1797- 1 Cryogenic vessels Gas/material compatibility - Part 1: Oxygen compatibility. Bình lạnh sâu - Tính tương thích khí / vật liệu - Phần 1: Tính tương thích oxy. TCVN 6874-1 : 2001 (ISO 11114-1 : 1997) Ch a i chứa kh í di động – Xác định tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và l à m van với kh í chứa – Ph ầ n 1 : Vật liệu kim lo ạ i TCVN 7163 : 2002 (ISO 10297 : 19 99 ) Chai chứa khí - Van chai chứa kh í được n ạ p l ạ i – Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1. Ng ườ i có thẩm quyền (competent person): Người có hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm cần thiết và có thẩm quyền để đánh giá, chấp thuận các vật liệu để sử dụng với các loại khí và việc c ầ n phải xác định các điều kiện sử dụng đặc biệt. Người có thẩm quyền phải được đào tạo ch í nh thức v ề ngành nghề thích hợp. 3.2. Chấp nhận (acceptable): Sự kết hợp giữa vật liệu/ khí thoả mãn các điều kiện sử dụng bình thường, miễn là có quan tâm đến các sự nguy hiểm của tính không tương thích nêu trong bảng 1. 3.3. Không khuyến khích (not recommended): Sự kết hợp giữa vật liệu / khí nào đó có thể không an toàn. Nhưng có thể sử dụng các sự kết hợp này nếu đã được người có thẩm quyền quy định các điều kiện sử dụng, đánh giá và cho phép. 4. Vật liệu 4.1. Quy định chung Vật liệu phi kim loại phải thích hợp với việc sử dụng đã định. Các vật liệu là thích hợp nếu tính tương thích của chúng được xác định như quy định trong bảng 1, hoặc các đặc tính cần thiết được xác định bằng thử nghiệm hoặc bằng kinh nghiệm về an to à n và lâu dài của người có thẩm quyền đối với sự thoả mãn yêu cầu. Trong trường hợp đặc biệt có thể sử dụng vật liệu không tương thích nếu chúng được mạ hoặc bảo vệ thích hợp. Điều này chỉ có thể thực hiện nếu tất cả cá c khía cạnh tương thích được người có thẩm quyền xem xét và phê chuẩn. 4.2. Loại vật liệu Phần l ớ n các vật liệu phi kim loại thường sử dụng cho chai chứa khí và van chai có thể được phân nhóm như sau: - chất dẻo; - vật liệu đàn hồi; - chất bôi trơn lỏng. Các vật liệu được xem xét trong tiêu chuẩn này là: a) chất dẻo - polytetrafloetylen (PTFE); - polyclotrifloetylen (PCTFE) ; - polyv i nylideneflorua (PVDF) ; - polyamid (PA) ; - polypropylen (PP). b) vật liệu đàn h ồ i - cao su butyl (IIR); - nitritle (NBR); - cloropren (CR); - cloflocabon (FKM); - s ilicon (Q); - etylen propylen (EPDM). c) chất bôi tr ơ n lỏng - hydrocacbon (HC); - florocacbon (FC). 5. Lưu ý chung Điều quan trọng cần lưu ý là các vật liệu này là các loại có đặc điểm chung. Trong mỗi loại vật liệu có sự khác nhau về tính chất của các vật liệu d o sự khác nhau về polime và công thức mà người sản xuất sử dụng để làm thay đổi t í nh chất lý, hoá của vật liệu. Người sử dụng vật liệu cần phải trao đổi với người sản xuất và nếu cần tiến hành thử nghiệm tr ước khi sử dụng vật liệu này (ví dụ đối với sử dụng tới hạn như l à oxy và các khí oxy hóa mạnh khác). Chất bôi trơn thường được sử dụng trong các van để làm giảm ma sát và mài mòn ở các chi tiết chuyển động. Đối với các van sử dụng cho khí oxy hoá, nếu yêu cầu có chất bôi trơn và các chất bôi trơn này không tương thích với oxy thì các thành phần của chất bôi tr ơ n không được tiếp xúc với khí. Khi các chất bôi trơn được liệt k ê là "không khuyến khích” trong bảng 1 với lý do khác với ph ả n ứng mãnh liệt (F) , nó có thể được sử dụng một cách an toàn và luôn thoả mãn trong khi sử dụng nếu không tiếp xúc với khí trong quá trình làm việc thông thường. Một ví dụ cho việc sử dụng như vậy là chất bôi trơn của cơ cấu vận hành van ở phía th ô ng với khí quyển của hệ thống bịt van. Khi các chất bôi trơn được liệt kê là “không khuyến khích” ví lý do phản ứ ng mãnh liệt (F) , nó không được sử dụng trong bất kỳ bộ phận nà o của hệ thống có thể tiếp xúc với khí, ngay cả ở điều kiện không bình thường, như là trong trường hợp hệ thống bịt kín van bị hỏng . Khi không thể sử dụng chất bôi t rơn , có thể quy định các phương thức an toàn v à thích hợp kh ác (như là PTFE hoặc molypđen disunfua). Cần tiến hành các phép thử thích hợp v à an t oàn tương ứng đối với việc sử dụng chất trước khi d ùng. Các t í nh chất của chất dẻo và vật liệu đàn hồi phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhiệt độ thấp là nguyên nh â n g â y biến cứng và khả n ă ng hoá giòn, và nhiệt độ cao là nguyên nhân gây mềm và khả n ă ng ch ả y vật liệu. Người sử dụng các vật liệu đó phải kiểm tra để đảm b ả o sự thích hợp của chúng trong to à n bộ phạm vi nhiệt độ làm việc, thường từ - 50 o C đến +65 o C đối với chai v à từ - 20 o C đến + 65 o C đối với van chai. Một số vật liệu tr ở nên giòn ở nhiệt độ thấp, thậm ch í nhiệt độ ở phía thấp hơn của phạm vi làm việc thông thường (như là cloroflorocacbon). Nhiệt độ trong phạm vi làm lạnh hoặc kỹ thuật nhiệt độ thấp ả nh hưởng đến ph ầ n lớn các vật l iệu và cần có các lưu ý lớn ở nhiệt độ dưới -50 o C . Sự nguy hiểm này phải được xem xét riêng khi nạp bằng xiph ô ng nhiệt ở nhiệt độ thấp hoặc bằng các biện pháp tương tự, hoặc đối với các chai th ườ ng được nạp ở nhiệt độ thấp (ví dụ C O 2 ). 6. Sự xem xét riêng 6.1. Quy định chung T í nh tương thích của kh í với vật liệu phi kim loại là tính chịu được ảnh hưởng của phản ứng hoá học và tác dụng vật l ý, có thể được phân loại như sau. 6.2. Các nguy hiểm do tính không tương thích 6.2.1. Nổ và cháy (oxy hóa/ đốt) (F) 6.2.1.1. Nguyên lý Chú thích 1 - Thực tế phần lớn các tai nạn nghi ê m trọng do oxy hoá nhanh hoặc đ ố t cháy mãnh liệt xảy ra với sự oxy hoá ở áp suất cao. Việc nghiên cứu kỹ l ưỡ ng tất cả các vật liệu và yếu tố phải được thực hiện bằng sự bảo dưỡng lớn và tất cả các số liệu phải đ ược xem xét trước khi thiết kế hoặc sử dụng thiết bị để xử lý khi oxy ho á . Tính tương thích phụ thuộc chủ yếu vào điều kiện làm việc (áp suất, nhiệt độ, tốc đ ộ khí, các hạt, kết cấu thiết bị và ứ ng dụng) các mối nguy hiểm cần được xem xét riêng với các khí như là oxy, flo và clo. Phần lớn các vật liệu phi kim loại có thể cháy tương đối dễ khi tiếp xúc với khí oxy hoá mạnh. Việc lựa chọn vật liệu để sử d ụng với khí oxy và / hoặc môi trường giầu oxy trước hết là sự hiểu biết đầy đủ phản ứng của vật liệu với oxy. Phần lớn vật liệu tiếp xúc với oxy sẽ không bốc cháy khi không có nguồn năng lượng gây cháy (đó là ma sát, nhiệt do nén, va đập v.v..). Khi năng lượng cấp vào được biến đổi thành nhiệt, lớn hơn sự tản nhiệt, và dẫn tới sự tăng nhiệt liên tục với thời gian đủ để xảy ra việc tự bốc cháy và cháy. Như vậy , cần phải xem xét hai y ế u t ố chung: a) sự dễ cháy của vật liệu ; b) các nguồn n ă ng lượng khác nhau làm tăng nhiệt độ vật liệu. Chú thích 2 - Các yếu tố chung này cần được xem xét trong phạm vi thiết kế hệ thống t o à n bộ sao cho các yếu tố riêng được liệt kê d ưới đây sẽ có giá trị tương đối thích hợp. Các yếu tố riêng được xem xét là: - các tính chất của vật liệu, bao gồm các yếu tố tác động đến tính dễ cháy và các điều kiện tác động dẫn đến sự hư hỏng (nhiệt của phản ứng); - các điều kiện làm việc: như áp suất, nhiệt độ, nồng độ oxy và / hoặc khí oxy hoá, ả nh hưởng của sự pha loãng (như heli), sự làm bẩn bề mặt; - nguồn khả năng g â y cháy (như là ma sát, nhiệt do nén, nhiệt do va đập, tích điện, h ồ quang điện, cộng hưởng); - hậu quả có thể (như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh b ở i sự lan truyền cháy); - các yếu tố bổ sung (như là các yêu cầu về đặc t í nh, kinh nghiệm, tính sẵn có, giá cả). Việc đánh giá tính tương thích của vật liệu phi kim loại khó hơn nhiều so với vật liệu kim loại, loại vật liệu th ườ ng có đặc tính tốt khi tiếp xúc với oxy lỏng/ khí. 6.2.1.2. Đặc tính kỹ thuật đối với khí oxy hoá Theo 6.2.1.1, kh ô ng thể thu được đặc tính kỹ thuật đơn giản liên quan đến tính tương thích của vật liệu phi kim loại với khí oxy hoá như oxy, cl o, nitơ oxit, nitơ trioxit, nitơ dioxit v.v... Đối với flo là loại khí oxy hoá mạnh nhất, tất cả các vật liệu phi kim loại là “ không khuyến khích ” , thường chỉ sử dụng vật liệu kim loại. Oxy và các khí oxy hoá khác có thể phản ứng mãnh liệt khi thử với tất cả các vật liệu phi kim loại liệt kê trong 4.2 a), 4.2 b) và 4.2 c). PTFE và FKM khó bắt cháy hơn nhiều so với các chất dẻo và vật liệu đàn hồi khác. Kh ô ng khuyến khích dùng chất b ô i trơn HC. Tr o ng những điều kiện nào đó tất cả các chất dẻo và vật liệu đàn hồi đã liệt kê có thể sử dụng một cách an toàn trong khí oxy hoá mà kh ô ng có bất lợi nào của PTFE (các tính chất cơ học kém, sự nguy hiểm của việc phát ra sản phẩm độc đối với việc sử dụng khí th ở ) hoặc FKM (sự ph ồ ng l ên, các tính chất cơ học xấu ở nhiệt độ thấp v.v). Do đó , các vật liệu phi kim loại chỉ có thể được sử dụng nếu được chứng tỏ bằng thử nghiệm (hoặc thực tế sử dụng lâu dài và an toàn), có tính đến tất cả các điều kiện làm việc và đặc biệt là kết cấu của các thiết bị mà việc sử dụng chúng là an toàn , ví dụ , van chai chứa kh í phải được thử phù hợp với EN 849 : 1996 hoặc TCVN 7163 : 2002 (ISO 10297) đối với việc sử d ụng khí oxy. Chất bôi trơn lỏng được thử phù hợp với EN 1797-1. 6.2.2. Việc giảm khối lượng (W) 6.2.2.1. Sự chiết Việc chiết dung môi của chất làm dẻo t ừ chất dẻo có thể gây ra sự co ngót đặc biệt ở c á c sản phẩm có độ dẻo cao. Một số dung môi như là axeton hoặc DMF 1) được sử dụng cho khí hoà tan như axetylen , có thể làm hư h ỏ ng vật liệu phi kim loại. Khí hoá lỏng có thể tác dụng như dung môi. 6.2.2.2. Ă n mòn hoá học Một s ố vật liệu phi kim loại có thể bị ăn mòn hoá học b ở i các khí. Việc ăn mòn này đôi khi có thể dẫn đến việc phá huỷ ho à n toàn vật liệu đ ó , như là sự ă n mòn hoá học của vật liệu đàn hồi s ilicon bởi amoniac. 6.2.3. Sự n ở ra của vật liệu (S) Chất dẻo bị nở ra d o hấp thụ chất khí (hoặc chất lỏng). Điều này dẫn tới việc tăng kích thước không được chấp nhận (đặc biệt là đối với v ò ng chữ 0) hoặc gãy do thoát khí đột ngột khi áp suất riêng bị giảm, như cacbon dioxít và cloflocacbon. Sự n ở ra thấy rõ được có thể ngăn chặn bằng sự chiết chất làm dẻo và màng lọc. Các ảnh hưởng quan trọng khác như sự thay đổi độ b ề n cơ và độ cứng cũng cần được xem xét. Sự khác nhau giữa sự pha trộn và công thức của chất dẻo đã cho có thể gây ra sự khác nhau rõ ràng trong sự n ở ra củ a vật liệu. Trong tiêu chuẩn này sự n ở ra lớn hơn khoảng 15% ở điều kiện làm việc bình thường được ghi ký hiệu NR (không khuyến khích); sự nở ra nhỏ hơn được ký hiệu là A (được chấp nhận) với điều kiện là các mối nguy hiểm khác được chấp nhận. 6.2.4. Sự thay đổi t í nh chất c ơ học (M) Các chất khí có thể dẫn đến sự thay đổi tính chất cơ học không thể chấp nhận được trong một số vật liệu phi kim loại. Điều đó có thể đưa đến, ví dụ, sự tăng độ cứng hoặc giảm độ dẻo. 6 .2.5 . Sự xem xét tính tương thích khác 6.2.5.1. C á c chất bẩn t rong kh í (I) Một số loại khí chứa các chất b ẩ n đặc trưng không tương thích với vật liệu đã đ ị nh (như là axeton trong axetylen , H 2 S t rong metan). 6.2.5.2. Tạp chất trong vật liệu (C) Một s ố vật liệu bị nhiễm tạp chất trong khi sử dụng với kh í đ ộc và trở nên tự nguy hiểm (như là trong qu á trình bảo quản thiết bị). 6.2.5.3. Sự phát ra các sản phẩm nguy hiểm (D) Nhiều vật liệu khi chịu các điều kiện tới hạn (như ở nhiệt độ cao) có thể phát ra các sản phẩm nguy hiểm. Cần phải xem xét mối nguy hiểm này đ ặ c biệt đối với khí th ở . 6.2.5.4. Lão hoá (G) Lão hoá là sự thay đổi từ từ các tính chất cơ học và vật lý của vật liệu do tác động môi trường mà nó được sử dụng hoặc lưu giữ. Nhiều vật liệu đàn hồi và chất dẻo dễ bị lão hoá; một số chất khí như oxi có thể th ú c đẩy nhanh quá trình lão hoá, đôi khi đưa đến bị giòn (dễ gãy). 6.2.5.5. Sự thấm (P) Sự thấm là quá trình chuyển dịch chậm của chất khí chuyển qua vật liệu. Sự thấm của một số chất khí (như là heli, hydro, cacbon dioxit) qua vật liệu phi kim loại có thể là đáng kể. Đối với vật liệu đã cho, tốc độ thấm chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, chiều dày và diện tích bề mặt tiếp xúc với chất kh í . Phân tử lượng và công thức riêng của chất làm dẻo và các chất độn khác có thể gây nên phạm vi rộng của tốc độ thấm đối với các loại chất dẻo hoặc đàn hồi ri ê ng. Mối nguy hiểm này phải được xem xét đối với tác động môi tr ườ ng xung quanh (như tính độc, thế cháy). 7. Số liệu tương thích 7.1. Bảng tương thích Trong bảng 1, số liệu tương thích được cho bằng cách sử dụng các ký hiệu và chữ v i ết tắt qui đ ị nh trong 7.2.1 và 7.2.2. Khi sự liên kết khí/ vật liệu là không khuyến khích, nguyên nh â n chính được đưa ra sử dụng các chữ viết tắt thích hợp đối với các mối nguy hiểm của tính không tương thích (xem 6.2). Đôi khi cũng sử dụng các chữ viết tắt đối với các liên kết được chấp nhận để chỉ các mức nguy hiểm giới hạn. Chú thích - Bảng A.1 là danh mục các khí từ b ả ng 1 thể hiện theo thứ tự abc cùng với số của Liên hiệp quốc. 7.2. Ký hiệu và các chữ viết t ắ t 7.2.1. Ký hiệu đối với t í nh tương th í ch A = được chấp nhận để sử dụng ở điều kiện là m việc thông thường. NR = không được dùng đối với việc sử dụng chung nhưng có thể sử dụng khi nó được người có thẩm quy ề n là người qui định các điều kiện sử dụng đánh gi á hoặc cho phép. ? = có thể không được dùng d o thiếu các thông tin xác định hoặc b ở i vì tính tương thích phụ thuộc vào điều kiện sử dụng. Vật liệu này có thể sử dụng khi nó được người có thẩm quy ề n là người qui định đi ề u kiện sử dụng đánh giá và cho phép. 7.2.2. Chữ viết tắt đối với vật liệu Xem 4.2 7.2.3. Chữ viết tắt đối với mối nguy hiểm của t í nh không tương thích Xem 6.2. 7.2.4. Ví dụ A P Ký hiệu đối với tính tương thích = A Chữ viết tắt đối với mức nguy hiểm của tính không tương thích = P . Ví dụ này chỉ ra sự kết hợp vật liệu / khí là chấp nhận được, thích hợp cho việc sử dụng ở điều kiện làm việc th ô ng th ườ ng, miễn là đưa vào tính toán mối nguy hiểm của sự thấm NR F,C Ký hiệu đối với tính tương thích = NR Chữ viết tắt đối với mối nguy hiểm của t ính không tương thích mối nguy hiểm thứ nhất = F mối nguy hiểm thứ hai = C Ví dụ này chỉ ra sự kết hợp vật liệu / khí không được sử dụng chung, v ớ i mối nguy hiểm của tính không tương thích của nổ và cháy (mối nguy hiểm thứ nhất) và tạp chất của vật liệu (mối nguy hiểm thứ hai). Bảng 1 – Tính tương thích của vật liệu phi kim loại với các loại khí Chất dẻo Vật liệu đàn hồi Chất bôi trơn lỏng S ố Tên gọi Công thức R# PTFE PCTFE PVDF PA PP IIR NBR CR FKM Q EPDM HC FC 1 Axetylen C 2 H 2 A A A A W A A NR W NR W NR W NR W A NR W NR W 2 Amoniac NH 3 A A NR G W A A A A W ? A W AR W A NR W A 3 Ac g on Ar A A A A A A A A A A A A A 4 Ase n AsH 3 A A A A ? A A A A A A NR CD NR CD 5 Bor t riclorua BCl 3 A A A NR W A NR W NR W NR W A NR W NR W NR W A 6 Bor tri c lorua BF 3 A A A NR W A NR NR W NR W A NR W NR W NR W A 7 Bromtrifloetyten CB r CIF 2 R13B1 A A S A A A ? NR S A A ? ? NR W A W 8 Bromtriflometan CBrF 3 R13B1 A A S ? A A S W A S A S A S NR S NR ? A W A W 9 Bromtri f loetyl e n C 2 BrF 3 R1 2 3B1 A A S ? ? ? ? ? ? ? ? ? A W A W 10 Butadien (1 , 2) C 4 H 6 A A A A A NR S M NR S M NR S M A NR S M NR S M NR W A 11 Bu t adien (1.3) C 4 H 6 A A A A A NR S M NR S M NR S M A NR S M NR S M NR W A 12 Bu t an C 4 H 10 A A A A A NR S A A A NR S M NR S M NR W A 13 Buten C 4 H 8 A A A A A NR S M A NR S A NR S M NR S M NR W A 14 Buten cis C 4 H 8 A A A A A NR S M A NR S A NR S M NR S M NR W A 15 Buten trans C 4 H 8 A A A A A NR S M A NR S A NR S M NR S M NR W A 16 Cabon dioxit CO 2 A A A A A NR S NR S M NR S M NR S M A SM 1) A A 17 Cacbon monoxi t CO A A A A A A C A A NR S A A A, A 18 T et raflome t an CF 4 R14 A A S W A A A A A A A A A NR W A 19 Cacbonyl su l phua COS A A A A A NR W NR W NR W A A NR W NR C NR C 20 CI o Cl 2 Xem 6 . 2.1 . 2 Cảnh báo có mối nguy hiểm của phản ứng mãnh liệt 20 Clo Cl 2 A A A NR F NR F NR F NR F NR F A NR W NR F NR F A 21 Clodiflomet a n CHCIF 2 R22 A A S ? A A P A S NR S A S NR S NR S A NR W NR W 22 Clometan CH 3 Cl R 40 A A ? ? ? NR S NR S NR S A NR S NR S NR W NR W 23 Clopentafloe t an C 2 ClF 5 R 115 A A S ? A ? A A A A ? A NR W NR W 24 Clotetra fl oetan C 2 HClF 4 R 124 A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NR W NR W 25 Clotrifloetan C 2 H 2 CIF 3 R 133a A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NR W NR W 26 Clot ri floetylen C 2 CIF 3 R 1113 A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? NR W NR W 27 Clotriflomelan CCIF 3 R 13 A A S ? A A A A A S A NR S A NR W NR W 28 Cyclopropan C 3 H 5 A A ? ? ? NR S A NR S A NR S NR S NR W A 29 D o teri D 2 A p A A A A p A A A A A p A A A 30 Dibromd i fiome t an CBrF 2 R 12B2 A p A S ? A ? ? ? A A ? ? NR W A w 31 Dib r omtelra fl oe t an C 2 Br 2 F 4 R 114B2 A A S ? A ? NR S NR S A S NR S NR S NR S NR W NR W 32 Dibor B 2 H 6 A A A A A A A A A A A NR W NR W 33 Diclodiflometan CCl 2 F 2 R 1 2 A p A S ? A A NR S A S A A S NR S NR S NR W NR W 34 Dicloflometan CHCl 2 F R2 1 A A S ? A A p NR S NR S NR S NR S NR S NR S NR W NR W 35 Diclosilan SiH 2 Cl 2 A A A NR W ? NR W ? NR W A A NR W NR W NR W 36 Diclotetrafloe t an C 2 Cl 2 F 4 R 114 A A S ? A ? A S A A A S NR S A NR W NR W 37 Dicyanogen C 2 N 2 A A A ? A NR S W NR S W NR A A NR S W NR W NR W 38 Difio (1,1) - 1 - c l oetan C 2 H 3 CIF 2 R 142b A A S ? A ? A S A S A S NR S ? A NR W NR W 39 Difloetan (1 , 1) C 2 H 4 F 2 R 152a A A S ? A ? A S A A NR S ? A NR W NR W 40 Di fioetylen (1 , 1) C 2 H 2 F 2 R 132a A A S A ? ? ? ? ? NR S ? ? NR W NR W 41 D imetylamin C 2 H 2 N A ? NR G W ? ? A A w NR W NR W NR W A NR W A 42 Dim e t yleter C 2 H 6 O A ? A ? ? ? A NR S ? ? A NR W NR W 43 Disilan Si 2 H 6 A A A ? ? A ? A A ? A NR C NR C 44 Etan C 2 H 6 A A A A A NR S A NR S A NR S W NR S A A 45 Etylamin C 2 H 7 N A ? ? NR W ? NR W NR W NR W NR W NR W A NR W NR W 46 Etyclorua C 2 H 5 Cl R160 A A S ? ? ? A A A A NR S W A NR W NR W 47 Etylen C 2 H 4 A A A A A A ? ? ? ? ? A A 48 Etylen oxit C 2 H 4 O A A ? ? ? NR S W NR S W NR S W NR S W NR S W NR S W NR W NR 49 Florin 2) F 2 NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F 50 F l oetan C 2 H 5 F R161 A A S ? A A p ? ? ? ? ? ? NR W NR W 51 Triflometan CH 3 F R41 A A S ? A ? ? ? ? ? ? ? NR W NR W 52 Triflometan CHF 3 R23 A A S W A A A A A A A A A NR W A 53 Gecman GeH 4 A A A A ? A A A A A A NR C D NR C D 54 Heli He A p A A A A p A A A A A p A A A 55 Hexaflometan C 2 F 6 R116 A A SW A A A A A A A A A NR W NR W 5 6 Hexafiopropen C 3 F 6 A A S ? A ? ? ? ? ? ? A NR W NR W 5 7 Hydro H 2 A p A A A A p A A A A A p A A A 58 Hydro bromua HBr A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 59 Hydro clorua HCl A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 60 Hydro cyanua HCN A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 61 Hydro florua HF A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 62 Hydro iodua Hl A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 63 Hydro sunfua H 2 S A A A A ? A w NR W NR W NR W NR W A NR C NR C 64 ISO-butan C 4 H 10 A A A A A NR S A A A NR S M NR S M NR W A 65 ISO-butylen C 4 H 8 A A A A A NR S W A NR S A NR S M NR S M NR W A 66 Kry ton Kr A A A A A A A A A A A A A 67 Me t an CH 4 A A A A A NR S A A A NR? NR S A A 66 Metylaxetylen C 3 H 4 A A A A w A ? ? ? ? ? ? NR W A 69 Mety l bromua CH 3 Br R40B1 A A ? ? ? NR S NR S NR S A ? NR S NR W NR W 70 Melylmercap t an CH 4 S A A A A ? NR W NR W NR W NR W A A NR C NR C 71 Metylsilan CH 6 Si A A A ? ? A ? A A ? A NR C NR C 72 Metylamin CH 5 N A A NR G W A A A A w NR W NR W NR W A NR W A 73 Neon Ne A A A A A A A A A A A A A 74 Nitric oxit NO Xem 6.2.1.2. Cảnh báo có mối nguy hiểm của phản ứng mãnh liệt 74 Nitric oxit NO A D A D A D NR F W NR F NR F W NR FW NR FWD A D NR F NR FW NR CD NR CD 75 Nit ơ N 2 A A A A A A A A A A A A A 76 Nit ơ diox it 3) NO 2 /N 2 O 4 Xem 6.2.1.2. Cảnh báo có mối nguy hiểm của phản ứng mãnh liệt 76 Ni t ơ d i oxit 3) NO 2 /N 2 O 4 A A NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR F NR C NR C 77 Nitơ oxit N 2 O Xem 6.2.1.2. Cảnh báo có mối nguy hiểm của phản ứng mãnh liệt 77 Nitơ oxit N 2 O A A A F A F S A F NR FS NR FS NR FS NR S A NR FS NR C A 78 Nit ơ tri f lorua NF 3 A A A ? ? ? ? ? ? ? ? NR W A 79 Octaflo-buten C 4 F 8 A A S ? A ? A A A A S ? A NR W NR W 80 Octaflo-cyclobutan C 4 F 8 RC318 A A S ? A ? A A A A S ? A NR W NR W 81 Octaflo propan C 3 F 8 R218 A A S ? A ? A A A A A S A NR W NR W 82 Oxy O 2 Xem 6.2.1.2. Cảnh báo có mối nguy hiểm của phản ứng mãnh liệt 82 Oxy O 2 ? FD ? FD ? FD ? F ? F ? F ? F ? FD ? FSD ? F ? F NR ? FD 83 Phot g en COCL 2 A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 84 Pho t phin PH 3 A A A NR C ? A A A A A A NR C NR C 8 5 Propan C 3 H 5 A A A A A NR S A NR S A NR SW NR SW NR W A 86 Propa di en C 3 H 4 A A A A W A A ? ? ? ? ? NR W A 87 Propy l en C 3 H 6 A A A ? A NR S NR S NR S ? NR S NR SW NR W A 88 Propy l en ox it C 3 H 6 O A A ? ? ? NR SW NR SW NR SW NR SW NR SW NR SW NR W NR W 8 9 S i lan SiH 4 A A A ? ? A ? A A ? A NR C NR C 90 Silicon tetraclorua SiCL 4 A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 91 Silicon tetraflorua SiF 4 A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 92 Lưu huỳnh dioxit SO 2 A A A NR W A ? NR W NR W NR W NR W A NR WC NR C 93 Lưu huỳnh hexaflo r ua SF 6 A A A A A A A A A A A A A 94 Luu huỳnh tetraflorua SF 4 A A A A A A A A A A A A A 9 5 Tetraf l oetylen C 2 F 4 R114 A A A ? ? A A A A NR S A NR W NR W 9 6 Tri cl osilan SiHCL 3 A A A NR W ? NR W NR W NR W A NR W A NR C NR C 97 Tr icl o-tri f loetan C 2 CL 3 F 3 R113 A A S A A W A NR S A S A S A S NR S NR S NR W NR W 98 Tri fl oe t an (1.1.1) C 2 H 3 F 3 R143a A A S ? ? ? ? ? ? A ? ? NR W Mrw 99 T ri mety l am i n C 3 H 9 N A NR C NR Cw NR W ? A A W NR W NR W NR W A NR W NR W 100 Tungslen hexaflorua WF 6 A A A ? ? NR W NR W NR W ? NR W A NR C NR C 101 V i nyl bromua C 2 H 2 Br R140B1 A A S ? ? ? ? ? ? A ? ? NR W NR W 102 V i nyl clorua C 2 H 3 CL R140 A A S ? ? ? ? ? ? A A S ? NR W NR W 103 Vi nyl f lorua C 2 H 3 F R141 A AS ? ? ? ? ? ? A ? ? NR W NR W 1 04 Xenon Xe A A A A A A A A A A A A A 1) Chỉ có một số loại là tương thích 2) Cảnh báo: Khí này là chất oxy hóa mạnh và có thể phản ứng mãnh liệt với vật liệu phi kim loại không được khử flo hoàn toàn. Phản ứng như vậy có thể dẫn đến bắt cháy/nổ và bắt cháy các vật liệu xung quanh khi tiếp xúc với khí này kể cả một số kim loại 3) Một số vật liệu đàn hồi đặc biệt được sử dụng thành công Phụ lục A (tham khảo) Bảng liệt kê các chất khí Bảng A.1 - Bảng liệt kê các chất kh í S ố th ứ tự của b ả ng 1 Tiếng V i ệt Tiếng Anh Số của Liên hiệp quốc 1 Axetylen Acetylene 1001 2 Amoniac Ammonia 1005 3 Acgon Argon 1006 4 Asen Arsine 2188 5 Bor triclorua Boron trichloride 1741 6 Bor tric l orua Boron trifluoride 1008 7 Borclodiflometan (R12B1) Bromochlorodifluromethane (R12B1) 1974 9 Botri flo et y len Bromotri f luoroethylene 2419 8 Botriflometan (R13B1) Bromotrifluoromethane (R13B1) 1009 10 Butadien-1,2 Butadiene-1,2 1010 11 Butadien -1,3 Butadiene-1 , 3 1010 12 n-butan n-Butane 1011 13 Butylen -1 Butylene-1 1012 14 Butylen - 2 - Cis cis-But y lene-2 1012 15 Butylen - 2 - trans trans-Butylene-2 1012 16 Cacbon dioxit Carbon dioxide 1013 17 Cacbon monoxi t Carbon monoxide 1016 19 Cacbon y l sunphua Carbonyl sulphide 2204 20 Clo Chlorine 1017 38 Clodifloetan (R142b) Ch l orodifluoroethane (R142b) 2517 21 Clodiflometan Chlorodifluoromethane 1018 23 Clopentanfloetan (R115) Chloropentafluoroethane (R115) 1020 24 Clotetrafloetan (R124) Chlorotetrafluoroethane (R124) 1021 25 Clotrifloetan (R133a) Chlorotrifluoroethane (R133a) 1983 26 Clotrifloetylen (R1113) Chlorotrifluoroethylene (R1113) 1082 27 Clo tr iflometan (R13) Chlorotrifluoroethane (R13) 1022 37 Cyanogen Cyano g en 1026 28 Cyclopropan Cyclopropane 1027 29 Dơteri Deuterium 1957 32 Diboran Diborane 1911 30 Dibromdiflometan Dibromodifluoromet h ane Xem chú thích 31 Dibromtetrafloetan Dibromotetrafluoroethane Xem chú thích 33 Diclodiflometan (R12). D ichlorodifluoromethane (R12) 1028 34 Dicloflometan (R21) Dichlorofluoromethane (R21) 1029 35 D iclosilan Dichlorosilane 2189 36 Diclotetrafloetan (R114) D i chlorotetrafluoroethane (R114) 1958 39 1,1 - Difloetan (R152a) 1,1-DifIuoroethane (R152a) 1030 40 1 , 1 - Difloet y len (R1132a) 1,1-Difluoroethylene (R1132a 1959 41 Dimelylamin Dimethylamine 1032 42 Dimetyl ete Dimethyl ether 1033 43 Disilan D isilane 1954 44 Etan Ethane 1035 45 Etylamin Eth y lamine 1036 46 Etyl clorua Ethyl chloride 1037 47 Etylen Ethylene 1962 48 Etylen oxit Ethvlene oxide 1040 50 Etyl florua (R 161) Ethyl fluoride (R 161) 2453 49 Flo Fluorine 1045 51 Flometan Fluoromethane Xem ch ú thích 53 Gec m an Germane 2192 54 Heli Helium 1046 55 Heaxafloetan (R116) Hexafluoroethane (R 116) 2193 56 Hexaflopropylen (R1216) Hexafluoropropylene (R1216) 1858 57 Hydro Hydrogen 1049 58 Hydro bromua Hydrogen bromide 1048 59 Hydro clorua Hydrogen chloride 1050 60 Hydro cynua Hydro g en cyanide 1051 61 Hy d ro florua Hydro g en fluoride 1790 62 Hydro iodua Hydrogen iodide 2197 63 Hydro sulfua Hydrogen sulfide 1053 64 Isobutan Isobutane 1969 65 Isobutylen Isobutylene 1055 66 Krypton Krypton 1056 67 Me t an Methane 1971 68 Metyl axetylen Methyl acetylene 1954 72 Metylemin Methylamine 1061 69 Metylen bromua Methyl bromide 1062 22 Metyl clorua (R40) Methyl chloride (R40) 1063 70 Metyl mercaptan Methyl mercaptan 1064 71 Metyl silan Methyl silane 1954 73 Neon Neon 1065 74 Nitric oxit Nitric oxide 1660 75 Nitơ Nitro g en 1066 76 Nitơ dioxit Nitrogen tetroxide (dioxide) 1067 78 Nitơ triflorua Nitrogen trifluoride 2451 77 Nitơ oxit Nitrious oxide 1070 79 Octaflo - 2 - butan Octafluoro-2-butene 2422 80 Octaflocyclobutane (RC318) Octafluorocyclobutane (RC318) 1976 81 Octaflopropan (R218) Octafluoropropane (R218) 2424 82 Oxi Oxygen 1072 83 Phot g en Phos g ene 1076 84 Photphin Phosphine 2199 85 Propan Propane 2200 86 Propadien Propadiene 1978 87 Propylen Propylene 1077 89 Silan Silane 2203 90 Silic tetraclorua Silicon tetrachloride Xem ch ú thích 91 Silic tetraflorua Silicon tetrafluoride 1859 92 Lưu huỳnh dioxit Sulphur dioxide 1079 93 Lưu huỳnh hexaflonua Sulphur hexafluoride 1080 94 Lưu huỳnh tetraflorua Sulphur tetrafluoride 2418 95 Tetrafloet y len Tetrafluoroethylene 1081 18 Te t radometan (R14) Tetrafluoromethane (R14 ) 1982 96 Triclosilan Trichlorosilane Xem chú thích 97 Triclo - Tri f loetan Trichloro- Trifiuoroethane Xem chú t hích 98 Trifloetan (R143a) Trifluoroethane (R143a) 2035 52 Triflometan (R23) Trifluoromethane (R23) 1984 99 Trimetylamin Trimethylamine 1083 100 Vonphram hexaflorua Tun g sten hexafluoride 2196 101 V i nyl bromua V i nyl bromide 1085 102 V i nyl clorua V i nyl chloride 1086 103 V i nyl florua V i nyl fluoride 1860 88 V i nyl metyl ete V i nyl methyl ether 1087 104 Xenon Xenon 2036 Chú thích - Có sáu loại khí không thể cho số của Liên hiệp quốc bởi v ì số "cùng loại hoặc n.o.s" chỉ có thể cho sau khi xác định trạng thái vật l ý c ủ a s ả n phẩm khi bao gói và tính vốn có của mối nguy hiểm phụ. 1) Dimetylformamide.